ICS 77.140.65 
H 49 
中华人民共和国国家标准
GB XXXX—XXXX
索道用钢丝绳 
 
Steel wire ropes for ropeway 
 
（报批稿） 
 
 
×××× -×× -××发布  ×××× -×× -××实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局    
中国国家标准化管理委员会  发布 GB××××—×××× 
 I  
目 次 
 
前言……………………………………………………………………………………………… Ⅱ    1  范围……………………………………………………………………………………………1 2  规范性引用文件………………………………………………………………………………1 3  分类……………………………………………………………………………………………1 4  订货内容………………………………………………………………………………………3 5  钢丝绳材料……………………………………………………………………………………3 6  技术要求………………………………………………………………………………………3 7  检查与试验………………………………………………………………………………… 12 8  验收……………………………………………………………………………………………15  
9  包装、标志和质量证明书……………………………………………………………………15 10 附录 A（资料性附录）………………………………………………………………………24 11 附录 B（资料性附录）………………………………………………………………………25  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 GB××××—×××× 
 II前    言 
 
本标准第 5、8、9 章，第 6.1、6.2.1、6.2.2、6. 2.3、6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.2.8、
6.3、6.5、7.1.1、7.1.4 、7.1.6、7.1.7、7.2、7 .3、7.4、7.5 条为强制性条款，其余为
推荐性条款。 
 
本标准的附录 A、附录 B是资料性附录  
     本标准由中国钢铁工业协会提出。   
     本标准由全国钢标准化技术委员会归口。  
     本标准起草单位：鞍钢钢绳有限责任公司、贵州钢绳股份有限公司、冶金工业信息标
准研究院。  
     本标准主要起草人：张德英、何德怀、邢永晟、夏楠、王玲君、王国辉、杨红英、戴
石锋、任翠英。  
      GB××××—×××× 
 1  
                                                                  
1 范围  
本标准规定了索道及地面缆车用钢丝绳的分类、订货内容、材料、技术要求、检查与试
验、验收、包装、标志及质量证明书。  
本标准适用于客运、货运架空索道、地面缆车、拖牵索道用的圆股钢丝绳、压实股钢丝
绳及密封钢丝绳。  
注：如未特别指明“货运索道”或“客运索道” ，则为两者通用。如未具体说明是“承载索” 、“运载
索”、“牵引索” 、“平衡索” 、“张紧索” 、“拖牵索” 、“救护索”则为七种通用。  
2 规范性引用文件   
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其
随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。  
GB/T 228  金属材料   室温拉伸试验方法（ GB/T228-2002, eqv ISO6892:1998 ） 
GB/T 238  金属材料   线材   反复弯曲试验方法 (GB/T238-2002, idt ISO7801:1984) 
GB/T 239  金属线材扭转试验方法（ GB/T239-1999, ISO7800:1984, eqv ISO9649:1990 ） 
GB/T 1839 钢产品镀锌层质量试验方法  
GB/T 2104  钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定  
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 8358  钢丝绳破断拉伸试验方法（ GB/T8358-2006, ISO3108:1974, NEQ ） 
GB/T 8706  钢丝绳  术语、标记和分类（ GB/T8706-2006, ISO17893:2004, IDT ） 
GB/T 15030 剑麻钢丝绳芯  
GB/T 21965  钢丝绳  验收及缺陷术语（ GB/T21965-2008, ISO2532:1974, NEQ ） 
YB/T 5343  制绳用钢丝  
SH/T 0387  钢丝绳表面脂  
SH/T 0388  钢丝绳麻芯脂  
3 分类  
3.1  圆股钢丝绳、压实股钢丝绳按其股的断面、股数和股外层钢丝的数目分类；密封钢丝
绳按异形钢丝形状和层数进行分类，见表 1。 
3.2  圆股及压实股钢丝绳按捻向分为右交互捻、左交互捻、右同向捻和左同向捻四种，如
图1～图 4所示。图 1和图 2绳与股捻向相反，图 3和图 4绳与股捻向相同；密封钢丝绳的
捻向按最外层钢丝捻向确定，分为左捻和右捻两种，如需方无要求，按右捻供货。  
3.3  钢丝绳的标记代号按 GB/T8706 的规定；股的结构由中心向外层进行标记。  
钢丝绳标记系列应由下列内容组成：                                               
      
22   6×36WS-IWRC  1770  B   sZ 
a) 尺寸  b) 钢丝绳结构 c) 芯结构 d) 钢丝绳级别                                 
e) 钢丝表面状态 f) 捻制类型及方向 
  钢丝绳标记示例 索 道用 钢丝绳GB××××—×××× 
 2表 1  钢丝绳分类 
典型 结构 直径范围 组 
别 类别 分 类 原 则 
钢丝绳 股   绳 mm 
1 6×7 6 个股，每股外层丝 4～8 根，中心丝外
捻制1层钢丝，钢丝等捻距 6×7 (1—6) 8～38 
2 6×19 6个股，每股外层丝7～12根，中心丝外
捻制2～3层钢丝，钢丝等捻距 6×19S 
6×25F 
6×26WS (1—9—9) 
(1—6—6F—12) 
(1—5—5+5—10) 12～38 
12～44 20～40 
3 圆 
股 线 接 触 钢 丝 绳 6×36 6 个股，每股外层丝 12～18 根，中心丝
外捻制2～3层钢丝，钢丝等捻距 6×29F 
6×31WS 6×36WS 6×41WS (1—7—7F—14) 
(1—6—6+6—12) (1—7—7+7—14) (1—8—8+8—16) 14～44 
22～46 18～52 32～60 
4 6×K7 6 个股，每股外层丝 4～8 根，中心丝外
捻制1层钢丝，钢丝等捻距。 6×K7 (1—6) 10～40
5 6×K19 6个股，每股外层丝7～12根，中心丝外
捻制2～3层钢丝，钢丝等捻距。 6×K19S 
6×K25F 
6×K26WS (1—9—9) 
(1—6—6F—12) 
(1—5—5+5—10) 12～40
16～4614～40
6 压
实股 钢丝绳 6×K36 6 个股，每股外层丝 12～18 根，中心丝
外捻制3层钢丝，钢丝等捻距。 6×K29F 
6×K31WS 6×K36WS 6×K41WS (1—7—7F—14) 
(1—6—6+6—12) (1—7—7+7—14) (1—8—8+8—16) 18～46
16～4618～6022～68
单层全密封钢丝绳 一层Z形钢丝，钢丝层数2 或2层以上
WSC+n 1Z 22～36
双层全密
封钢丝绳 二层Z形钢丝，钢丝层数4 或4层以上 WSC+n 1Z+n2Z 28～46
三层全密
封钢丝绳 三层Z形钢丝，钢丝层数4 或4层以上 WSC+n 1Z+n2Z+n3Z 46～58
四层全密
封钢丝绳 四层Z形钢丝，钢丝层数5 或5层以上 WSC+n 1Z+n2Z+n3Z+n4Z 58～707 密
封钢丝绳 
五层全密
封钢丝绳 五层Z形钢丝，钢丝层数6 或6层以上
WSC+n 1Z+n2Z+n3Z+n4Z+n5Z 60～70
             
                
                
  
图1                  图2                   图3                   图4 
右交互捻                 左交互捻                  右同向捻                  左同向捻  
sZ zS  zZ  sS GB××××—×××× 
 3 4 订货内容  
按本标准订货的合同应包括以下主要内容：  
a 本标准号； b 产品名称； c 结构（标记代号） ； 
d 公称直径； e 捻向； f 捻距范围 g 表面状态； h 公称抗拉强度； i 数量（长度） ； 
j 用途； k 其它要求。 
5 钢丝绳材料  
5.1 制绳用钢丝   
5.1.1制绳用圆钢丝应符合 YB/T5343 中重要用途的规定。  
5.1.2  制绳用圆钢丝包括股芯丝和填充丝。  
5.2 绳芯  
    除第 7组钢丝绳外，其余组别的钢丝绳绳芯为纤维芯。                                
    纤维芯应符合 GB/T15030 的规定或用合成纤维及其他能符合要求的纤维制成。除需方
另有要求，纤维芯应用具有防腐、防锈性能的润滑油脂浸渍，纤维芯应具有抗挤压、抗腐蚀、贮油防锈功能。  
5.3 油脂  
麻芯脂应符合 SH/T0388 或其它有关要求的规定。  
6 技术要求  
6.1 股                                                                                     
6.1.1 股应捻制均匀、紧密。  
6.1.2  股中心钢丝，应具有足够的支撑作用，以使外层包捻的钢丝能均匀捻制，股中相邻钢
丝之间允许有均匀的缝隙。用同直径钢丝制成的股，其中心钢丝应适当加大。                              
6.2 钢丝绳  
6.2.1 捻制   
6.2.1.1  圆股钢丝绳、压实股钢丝绳的捻距应在钢丝绳直径的 6.7~7.5 倍之间；密封钢丝绳及
线接触圆股芯的捻距不应超过其直径的 10倍、点接触圆股芯的捻距不应超过其直径的 11
倍。  
6.2.1.2 钢丝绳应捻制均匀、紧密和不松散。在展开和无负荷情况下，不得呈波浪状。绳内
钢丝不得有交错、 折弯和断丝等缺陷， 但允许有因变形工卡具压紧造成的钢丝压扁现象存在。  
6.2.1.3 圆股钢丝绳、压实股钢丝绳及密封钢丝绳的圆股芯在制造时，同直径钢丝应为同一
公称抗拉强度，不同直径钢丝允许采用相同或相邻公称抗拉强度；密封钢丝绳中 Z形钢丝
同层钢丝应为同一抗拉强度，不同层钢丝公称抗拉强度可不同。但应保证钢丝绳最小破断拉力符合表 20～表 30的规定。  
6.2.1.4  钢丝绳的绳芯应具有足够的支撑作用，以使外层包捻的股均匀捻制。各相邻股之间
宜有较均匀的缝隙。  
6.2.1.5  镀锌钢丝绳中的所有钢丝都应是镀锌的。  
6.2.1.6钢丝绳中钢丝的连接头应尽量减少。钢丝接续时，应用对焊连接。股同一次捻制中，GB××××—×××× 
 4圆股钢丝绳中钢丝各连接头在股内的距离不得小于 10m；压实股钢丝绳中钢丝各连接头在股  
内的距离不得小于 15m；密封钢丝绳中同层圆钢丝连接头的距离不得小于 5m，Z 形钢丝的接
头距离不得小于 3m。 
6.2.1.7 除绳芯外，密封钢丝绳中相邻层 Z形钢丝的捻向应相反。  
6.2.2  涂油  
除非需方另有要求，钢丝绳表面不涂油。当需方要求涂油时，钢丝绳用油脂应符合
SH/T0387 或其它有关要求的规定。  
6.2.3  直径  
6.2.3.1 公称直径  
钢丝绳的公称直径，是供需双方约定的直径。表 20～表 30列出的是典型的公称直径，
非典型的公称直径，在订货合同中注明，按本标准规定的方法进行考核和验收。圆股及压实股钢丝绳中的外层钢丝近似直径参见附录 A；填充系数的计算方法参见附录 B。 
6.2.3.2 实测直径  
    钢丝绳的实测直径是按 7.1.1规定的方法测得的直径。 其偏差为： 圆股及密封钢丝绳
+5%
  0 ；
压实股钢丝绳+7%
  0。 
6.2.3.3 不圆度  
   圆股、压实股钢丝绳的不圆度应不大于 4%；密封钢丝绳的不圆度应不大于 5%。 
6.2.4 长度  
6.2.4.1 公称长度  
钢丝绳的公称长度应由供需双方在订货合同中注明，所有试样都应包括在订货长度内。  
6.2.4.2 实测长度  
钢丝绳的实测长度按 7.1.2的规定进行测量。  
实测长度在无负荷状态下与订货长度的允许偏差应符合表 2的规定。  
表 2  钢丝绳长度允许偏差 
钢丝绳长度m 允许偏差   
≤400 0～+5% 
＞400～1000  0～+20m 
＞1000  0～+2% 
6.2.5  重量  
6.2.5.1 参考重量  
典型公称直径的参考重量见表 20～表 30，非典型公称直径的参考重量按（ 1）式计算：  
 M=Wd2 ………………………………………………………………………… (1) 
式中 : 
M——钢丝绳单位长度的参考重量 , 单位为：千克每 100米（ kg/100m）; 
d——  钢丝绳的公称直径 , 单位为：毫米（ mm）; 
W——某一结构钢丝绳单位长度的重量系数，单位为：千克每 100米·平方毫米
（kg/100m·mm2）。W值在表 3中给出。  
6.2.5.2  实测重量  
钢丝绳实测重量应符合 7.1.3的规定。  
   GB××××—×××× 
 5 表 3  钢丝绳重量系数和最小破断拉力系数 
重量系数W 最小破断拉力系数K 
天然纤维芯 合成纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 
W1n W 1p W 2 组 
 
别 类   别 
kg/100m · mm2 K 1 K 2 
1 6×7 0.351 0.344  0.335  
2 6×19 0.380 0.371  0.338  
3 6×36 0.380 0.371  0.340  
4 6×K7 0.410 0.410  0.375  
5 6×K19 
6 6×K36 0.425 0.425  0.373  
单层全密封   0.575  0.602 
双层全密封   0.597  0.613 
三层全密封   0.594  0.618 
四层全密封   0.590  0.612 7 
五层全密封   0.594  0.614 
注：在2组钢丝绳中，6×19S的重量系数应比表中所列的数值小3%。 
6.2.6 破断拉力   
6.2.6.1测定整绳破断拉力  
典型公称直径钢丝绳的实测破断拉力应不低于表 20～表 30的规定，非典型公
称直径钢丝绳的实测破断拉力应不低于按（ 2）式计算后的数值。   
                       K · d2 · Rr 
                        1 0 0 0   
式中：   
Fmin ——  钢丝绳最小破断拉力，单位为千牛（ kN）； 
d ——  钢丝绳公称直径，单位为毫米（ mm）；  
Rr ——  钢丝绳公称抗拉强度，单位为兆帕（ MPa）； 
K——  某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数（ K值见表 3）。 
6.2.6.2测定钢丝绳内钢丝破断拉力总和  
密封钢丝绳还可测定钢丝绳内钢丝破断拉力总和。典型公称直径的钢丝破断拉力总和应
不低于表 26~表30中由换算系数计算后得到的钢丝破断拉力总和，非典型公称直径的破断
拉力总和应不低于按（ 2）式计算并由换算系数计算后的数值；用 kN表示。  
6.2.7 伸长  
钢丝绳在使用中的永久伸长应由双方协议。  
6.2.8 外观  
钢丝绳外观不应存在 GB/T21965 中列出的制造缺陷。  
6.3 拆股钢丝  
6.3.1 实测直径  
6.3.1.1 圆股钢丝绳及密封钢丝绳圆股芯的钢丝实测直径  
应符合 YB/T5343 的有关规定（由于工卡具压紧造成钢丝      图5  Z形钢丝横截面形状  
压扁允许以断面尺寸大的为准） 。        
6.3.1.2  Z形钢丝的横截面形状见图 5，其形状特征值应符合表 4的规定。                                =minF……………………………………… （2） GB××××—×××× 
 6表 4   Z 形钢丝形状特征值  
形 式 Z型 
h：b  1.0～1.3 
h：e 0.55～0.75 
6.3.1.3  Z形钢丝的高度及允许偏差应符合表 5的规定。  
表 5  Z 形钢丝高度允许偏差  
高度允许偏差/mm 公称高度 
h/mm 光面钢丝 镀锌钢丝 
2.0、3.0、4.0 ±0.10 35.0
05.0+
− 
5.0、6.0、7.0 ±0.12 40.0
05.0+
− 
6.3.2 表面状态  
钢丝表面状态应符合表 6规定。  
表 6  钢丝表面状态及公称抗拉强度 
钢丝绳类别 表面状态 公称抗拉强度MPa 
光面和B级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 1960
AB级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 — 圆股钢丝绳 
A级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 — 
光面和B级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 1960
AB级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 1960压实股钢丝绳 
A 级镀锌 — — — 1570 1670 1770 1870 --- 
光面 — — 1470 1570 1670 1770 1870 1960 圆钢丝 
镀锌 — — 1470 1570 1670 1770 1870 1960
光面 1270 1370 1470 1570 1670 1770 — — 密 
封 钢 丝 绳 Z形 
钢丝 镀锌 1270 1370 1470 1570 1670 1770 — — 
6.3.3 抗拉强度  
6.3.3.1 公称抗拉强度  
钢丝的公称抗拉强度应符合表 6规定。  
6.3.3.2圆股钢丝绳中钢丝强度允许差值应符合表 7规定。表 6中数值是抗拉强度的下限，上
限等于下限加上表 7规定的允许差值。  
表 7  强度允许差值 
钢丝公称直径   δ/ mm 强度允许差值   MPa 
0.6≤δ＜1.0 
1.0≤δ＜1.5 1.5≤δ＜2.0 
δ≥2.0 350 
320 290 260 
6.3.4 反复弯曲  
6.3.4.1 圆股钢丝绳中钢丝的反复弯曲次数应符合表 8的规定。  
表 8  圆股钢丝绳中钢丝的最小反复弯曲次数 
光面及B级镀锌钢丝 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 钢丝公称 
直径 弯曲 
半径 公称抗拉强度MPa 
δ/ mm d/mm 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1570 1670 177 0 1870
0.6≤δ＜0.65 
0.65≤δ＜0.7 1.75 12 
11 11 
10 11 
10 10 
10 10 
10 10 
9 9 
8 9 
8 8 
7 8 
7 7 
6 7 
6 6 
5 
 GB××××—×××× 
 7 表 8（续） 
6.3.4.2压实股钢丝绳中钢丝的反复弯曲次数应符合表 9的规定。  
 光面及B级镀锌钢丝 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 钢丝公称 
直径 弯曲 
半径 公称抗拉强度MPa 
δ/ mm d/mm 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1570 1670 17 70 1870
0.7≤δ＜0.75 
0.75≤δ＜0.8 
0.8≤δ＜0.85 
0.85≤δ＜0.9 0.9≤δ＜0.95 
0.95≤δ＜1.0 2.50 18 
16 
15 
14 13 
13 17 
15 
14 
13 12 
12 17 
15 
14 
13 12 
12 16 
14 
14 
12 11 
11 16 
14 
14 
12 11 
11 15 
14 
12 
12 
11 
11 14 
13 
11 
11 
10 
10 14 
13 
11 
11 
10 
10 13 
12 
10 
10 
9 
9 13 
12 
13 
11 
10 
10 12 
11 
12 
10 
9 
9 12 
11 
12 
10 
9 
9 11 
10 
8 
8 7 
7 
1.0≤δ＜1.1 1.1≤δ＜1.2 
1.2≤δ＜1.3 1.3≤δ＜1.4 
1.4≤δ＜1.5 3.75 17 
15 
14 13 
12 16 
14 
13 12 
11 16 
14 
13 12 
11 15 
13 
12 11 
10 15 
13 
12 11 
10 16 
14 
12 
11 
10 15 
13 
11 
10 
9 15 
13 
11 
10 
9 14 
12 
10 
9 
8 14 
12 
11 
10 
9 13 
11 
10 
9 
8 13 
11 
10 
9 
8 12 
10 
8 7 
6 
1.5≤δ＜1.6 1.6≤δ＜1.7 
1.7≤δ＜1.8 1.8≤δ＜1.9 
1.9≤δ＜2.0 5．00 14 
14 
13 12 
11 14 
13 
12 11 
10 14 
13 
12 11 
10 13 
12 
11 10 
9 13 
12 
11 10 
9 13 
12 
11 
10 
9 12 
11 
10 
9 
8 12 
11 
10 
9 
8 11 
10 
9 8 
7 12 
11 
10 
9 
8 11 
10 
9 8 
7 11 
10 
9 8 
7 9 
8 
7 6 
5 
2.0≤δ＜2.1 2.1≤δ＜2.2 
2.2≤δ＜2.3 2.3≤δ＜2.4 
2.4≤δ＜2.5 
2.5≤δ＜2.6 2.6≤δ＜2.7 
2.7≤δ＜2.8 
2.8≤δ＜2.9 2.9≤δ＜3.0 7.50 15 
14 
14 14 
13 
12 11 
11 
10 10 14 
14 
13 13 
12 
11 10 
10 
9 9 14 
14 
13 13 
12 
11 10 
10 
9 9 14 
13 
12 12 
11 
10 
9 
9 
8 8 14 
13 
12 12 
11 
10 
9 
9 
8 8 14 
13 
12 12 
11 
10 
9 
9 
8 8 13 
12 
11 11 
10 
9 8 
8 
7 7 13 
12 
11 11 
10 
9 8 
8 
7 7 12 
11 
10 10 
9 
8 7 
7 
6 6 13 
12 
11 11 
10 
9 8 
8 
7 7 12 
11 
10 10 
9 
8 7 
7 
6 6 12 
11 
10 10 
9 
8 7 
7 
6 6 10 
9 
8 8 
7 
6 5 
5 
4 
4 
3.0≤δ＜3.1 3.1≤δ＜3.2 3.2≤δ＜3.3 
3.3≤δ＜3.4 
3.4≤δ＜3.5 3.5≤δ＜3.6 
3.6≤δ＜3.7 
3.7≤δ＜3.8 3.8≤δ＜3.9 
3.9≤δ＜4.0 10.0 13 
13 12 
12 
11 
9 
8 
8 7 
7 12 
12 11 
11 
10 
8 
7 
7 6 
6 12 
12 11 
11 
10 
8 
7 
7 6 
6 11 
11 10 
10 
9 7 
6 
6 5 
5 11 
11 10 
10 
9 7 
6 
6 5 
5 11 
11 
10 
10 
9 8 
7 
6 6 
5 10 
10 
9 
9 
8 7 
6 
5 5 
4 10 
10 
9 
9 
8 7 
6 
5 5 
4 9 
9 8 
8 
7 6 
5 
4 4 
3 10 
10 
9 
9 
8 8 
7 
7 6 
6 9 
9 8 
8 
7 7 
6 
6 5 
5 9 
9 8 
8 
7 7 
6 
6 5 
5 7 
7 6 
6 
5 
4 
3 
3 3 
2 
4.0≤δ＜4.1 
4.1≤δ＜4.2 4.2≤δ＜4.3 
4.3≤δ＜4.4 
4.4 15.0 13 
12 11 
11 
10 12 
11 10 
10 
9 12 
11 10 
10 
9 11 
10 
9 
9 
8 11 
10 
9 
9 
8 12 
11 
10 
10 
9 11 
10 
9 
9 
8 11 
10 
9 
9 
8 10 
9 8 
8 
7 8 
7 7 
7 
6 7 
6 6 
6 
5 7 
6 6 
6 
5 6 
5 5 
5 
4 GB××××—×××× 
 8表9  压实股钢丝绳中钢丝最小反复弯曲次数  
捻制前钢丝公称 
直径δ 弯曲
半径d 光面和B级 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 
抗拉强度级  MPa  
mm 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870
0.5≤δ＜0.55 
0.55≤δ＜0.6 0.6≤δ＜0.65 
0.65≤δ＜0.7 1.75 15 
14 12 11 14 
13 11 10 14 
13 11 10 13 
12 10 
9 13 
12 10 
9 12 
10 
8 7 11 
9 7 6 11 
9 7 6 10 
8 6 5 10 
8 6 5 11 
9 7 6 10 
8 6 5 10 
8 6 5 9 
7 5 4 
0.7≤δ＜0.75 0.75≤δ＜0.8 0.8≤δ＜0.85 0.85≤δ＜0.9 0.9≤δ＜0.95 0.95≤δ＜1.0 2.50 15 
14 13 11 10 10 14 
13 11 10 
9 9 14 
13 11 10 
9 9 13 
12 10 
9 8 8 13 
12 10 
9 8 8 14 
13 11 11 10 
9 13 
12 10 10 
9 8 13 
12 10 10 
9 8 12 
11 
9 9 8 7 12 
11 
9 9 8 7 12 
11 
9 8 7 7 11 
10 
8 7 6 6 11 
10 
8 7 6 6 10 
9 7 6 5 5 
1.0≤δ＜1.1 1.1≤δ＜1.2 1.2≤δ＜1.3 1.3≤δ＜1.4 1.4≤δ＜1.5 3.75 15 
13 12 10 
9 14 
12 11 
9 8 14 
12 11 
9 8 13 
11 10 
8 7 13 
11 10 
8 7 15 
13 12 10 
9 14 
12 11 
9 8 14 
12 11 
9 8 13 
11 10 
8 7 13 
11 10 
8 7 12 
10 
9 7 6 11 
9 8 6 5 11 
9 8 6 5 10 
8 7 5 4 
1.5≤δ＜1.6 1.6≤δ＜1.7 1.7≤δ＜1.8 1.8≤δ＜1.9 1.9≤δ＜2.0 5.00 12 
11 10 
9 8 11 
10 
9 8 7 11 
10 
9 8 7 10 
9 8 7 6 10 
9 8 7 6 12 
11 10 
9 8 11 
10 
9 8 7 11 
10 
9 8 7 10 
9 8 7 6 10 
9 8 7 6 9 
8 7 6 5 8 
7 6 5 4 8 
7 6 5 4 7 
6 5 4 3 
2.0≤δ＜2.1 2.1≤δ＜2.2 2.2≤δ＜2.3 2.3≤δ＜2.4 2.4≤δ＜2.5 2.5≤δ＜2.6 2.6≤δ＜2.7 2.7≤δ＜2.8 2.8≤δ＜2.9 2.9≤δ＜3.0 7.50 13 
12 11 11 10 
9 8 8 7 7 12 
11 10 10 
9 8 7 7 6 6 12 
11 10 10 
9 8 7 7 6 6 11 
10 
9 9 8 7 6 6 5 5 11 
10 
9 9 8 7 6 6 5 5 12 
11 10 10 
9 8 7 7 6 6 11 
10 
9 9 8 7 6 6 5 5 11 
10 
9 9 8 7 6 6 5 5 10 
9 8 8 7 6 5 5 4 4 10 
9 8 8 7 6 5 5 4 4 10 
9 8 8 7 6 5 5 4 4 9 
8 7 7 6 5 4 4 3 3 9 
8 7 7 6 5 4 4 3 3 8 
7 6 6 5 4 3 3 2 2 
3.0≤δ＜3.1 3.1≤δ＜3.2 3.2≤δ＜3.3 3.3≤δ＜3.4 3.4≤δ＜3.5 10.00 11 
10 
9 9 8 10 
9 8 8 7 10 
9 8 8 7 9 
8 7 7 6 9 
8 7 7 6 10 
9 8 8 8 9 
8 7 7 7 9 
8 7 7 7 8 
7 6 5 6 8 
7 6 5 6 8 
7 6 6 6 7 
6 5 5 5 7 
6 5 5 5 6 
5 4 4 4 
 
 
 GB××××—×××× 
 9 表9（续）  
捻制前钢丝公称 
直径δ 弯曲 
半径d 光面和B级 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 
抗拉强度级  MPa 
mm 
1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870
3.5≤δ＜3.6 
3.6≤δ＜3.7 
 3.7≤δ＜3.8 
3.8≤δ＜3.9 3.9≤δ＜4.0 10.00 7 
7 
6 
6 5 6 
6 
5 
5 4 6 
6 
5 
5 4 5 
5 
4 
4 3 5 
5 
4 
4 3 6 
6 
5 
5 4 5 
5 
4 
4 3 5 
5 
4 
4 3 3 
3 
2 
2 2 3 
3 
2 
2 2 4 
4 
4 
4 3 3 
3 
3 
3 2 3 
3 
3 
3 2 2 
2 
2 
2 2 
4.0≤δ＜4.1 
4.1≤δ＜4.2 
4.2≤δ＜4.3 4.3≤δ＜4.4 
   4.4 15.00 11 
10 
10 10 
9 10 
9 
9 9 
8 10 
9 
9 9 
8 9 
8 
8 8 
7 9 
8 
8 8 
7 10 
9 
9 9 
8 9 
8 
8 8 
7 9 
8 
8 8 
7 7 
6 
6 6 
6 7 
6 
6 6 
6 7 
6 
6 6 
5 6 
5 
5 5 
4 6 
5 
5 5 
4 5 
4 
4 4 
3 
6.3.4.3 密封钢丝绳中圆钢丝的反复弯曲次数应符合表 10的规定，  Z形钢丝的反复弯曲次
数应符合表 11的规定。  
表 10 密封钢丝绳中圆钢丝的最小反复弯曲次数 
光面钢丝 镀锌钢丝 
公称抗拉强度/MPa 钢丝公称直径
δ/mm 弯曲
半径 d/mm 
1470 1570 1670 1770 1870 1960 1470 1570 1670 1770 1870 1960
1.0≤ δ＜1.1 
1.1≤δ＜1.2 
1.2≤δ＜1.3 1.3≤δ＜1.4 
1.4≤δ＜1.5 3.75 16 
14 
12 11 
10 16 
14 
12 11 
10 15 
13 
11 10 
9 15 
13 
11 10 
9 14 
12 
10 
9 
8 14 
12 
10 
9 
8 13 
11 
9 8 
7 13 
11 
9 8 
7 13 
12 
10 
8 
6 13 
12 
10 
8 
6 11 
10 
8 6 
5 11 
10 
8 6 
5 
1.5≤δ＜1.6 1.6≤δ＜1.7 
1.7≤δ＜1.8 1.8≤δ＜1.9 
1.9≤δ＜2.0 5.00 13 
12 
11 10 
9 13 
12 
11 10 
9 12 
11 
10 
9 
8 12 
11 
10 
9 
8 12 
11 
10 
9 
8 11 
10 
9 8 
7 10 
9 
8 7 
6 10 
9 
8 7 
6 9 
8 
7 6 
5 9 
8 
7 6 
5 8 
7 
7 5 
4 8 
7 
6 5 
4 
2.0≤δ＜2.1 
2.1≤δ＜2.2 
2.2≤δ＜2.3 
2.3≤δ＜2.4 2.4≤δ＜2.5 
2.5≤δ＜2.6 
2.6≤δ＜2.8 2.8≤δ＜3.0 7.50 14 
13 
12 
12 11 
10 
9 8 14 
13 
12 
12 11 
10 
9 8 13 
12 
11 
11 10 
9 
8 7 13 
12 
11 
11 10 
9 
8 7 12 
11 
10 
10 
9 
8 
7 6 12 
11 
10 
10 
9 
8 
7 6 11 
10 
9 
9 9 
8 
8 7 11 
10 
9 
9 9 
8 
8 7 11 
10 
9 
9 8 
7 
6 5 11 
10 
9 
9 8 
7 
6 5 10 
9 
8 
8 7 
6 
5 4 10 
9 
8 
8 7 
6 
5 4 
3.0≤δ＜3.1 
3.1≤δ＜3.2 
3.2≤δ＜3.4 3.4≤δ＜3.5 
3.5≤δ＜3.7 
3.7≤δ＜4.0 10.0 11 
11 
10 
9 
7 
6 11 
11 
10 
9 
7 
6 10 
10 
9 8 
7 
5 10 
10 
9 8 
7 
5 9 
9 
8 7 
6 
4 9 
9 
8 7 
6 
4 10 
10 
9 8 
8 
6 10 
10 
9 8 
8 
6 8 
7 
6 5 
4 
3 8 
7 
6 5 
4 
3 7 
6 
5 4 
3 
2 7 
6 
5 4 
3 
2 
4.0≤δ＜4.2 
4.2≤δ＜4.4 
4.4≤δ≤5.0 15.0 11 
10 
9 11 
10 
8 10 
9 
7 10 
9 
7 9 
8 
6 9 
8 
6 8 
7 
7 8 
7 
7 6 
5 
5 6 
5 
5 5 
4 
4 5 
4 
4 
 GB××××—×××× 
 10表 11   密封钢丝绳中Z 形钢丝的最小反复弯曲次数 
光面钢丝 镀锌钢丝 
公称抗拉强度/MPa 钢丝公 
称高度 
h/mm 弯曲 
半径 d/mm ≤1370 1470 1570 1670 ≥1770 ≤1370 1470 ≥1570 
2.0 7.5 10 9 8 7 6 8 7 5 
3.0 7.5 9 8 7 6 6 7 6 5 
4.0 10.0 9 7 6 5 5 7 6 5 
5.0 
6.0 7.0 15.0 8 
7 6 6 
5 4 5 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 6 
5 5 5 
4 4 4 
3 2 
注：表中未列出的钢丝高度，其最小反复弯曲次数应符合相邻较大钢丝高度的规定。 
6.3.5 扭转  
6.3.5.1 圆股钢丝绳中钢丝的扭转次数应符合表 12的规定。  
表 12  圆股钢丝绳钢丝最小扭转次数  
光面及B级镀锌钢丝 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 钢丝公称 
直径 δ 试验 
长度 公称抗拉强度  MPa 
mm 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1570 1670 1770 1870
0.6≤δ＜1.0 
1.0≤δ＜1.3 1.3≤δ＜1.8 1.8≤δ＜2.3 2.3≤δ＜3.0 3.0≤δ＜3.4 3.4≤δ＜3.5 3.5≤δ＜3.7 3.7≤δ＜4.0 
4.0 
4.0＜δ＜4.2 4.2≤δ≤4.4 100δ 33 
31 30 28 26 24 22 20 20 20 16 15 31 
29 27 26 23 21 19 18 17 17 13 12 31 
29 27 26 23 21 19 18 17 17 13 12 25 
24 23 21 19 18 16 15 14 14 10 
9 25 
24 23 21 19 18 16 15 14 14 10 
9 30 
28 27 25 23 21 20 18 16 14 14 13 27 
25 23 22 20 18 16 14 13 
11 11 
10 27 
25 23 22 20 18 16 14 13 
11 11 
10 24 
22 20 19 17 15 13 
11 
10 
8 8 7 21 
19 18 17 14 
11 11 11 
10 10 
6 6 19 
17 16 14 
11 
8 8 8 7 7 4 4 19 
17 16 14 
11 
8 8 8 7 7 4 4 17 
15 14 12 
9 6 5 4 4 3 3 3 
6.3.5.2 压实股钢丝绳中钢丝的扭转次数应符合表 13的规定。                      
表 13   压实股钢丝绳中钢丝的最小扭转次数 
捻制前钢丝 
公称直径δ 试验
长度 光面和B级 AB级镀锌钢丝 A级镀锌钢丝 
抗拉强度级  MPa mm 
1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870 1960 1570 1670 1770 1870
0.5≤δ＜1.0 
1.0≤δ＜1.3 
1.3≤δ＜1.8 1.8≤δ＜2.3 
2.3≤δ＜3.0 
3.0≤δ＜3.4 3.4≤δ＜3.5 
3.5≤δ＜3.7 
3.7≤δ＜4.0 4.0≤δ＜4.2 
4.2≤δ≤4.4 100×δ 30 
28 
27 25 
23 
22 20 
18 
16 15 
14 28 
26 
24 23 
21 
19 17 
15 
14 12 
11 28 
26 
24 23 
21 
19 17 
15 
14 12 
11 22 
20 
19 18 
17 
15 13 
11 
10 
9 
8 22 
20 
19 18 
17 
15 13 
11 
10 
9 
8 24 
22 
21 20 
18 
17 15 
14 
13 12 
11 22 
20 
19 18 
16 
14 13 
12 
10 
9 
8 22 
20 
19 18 
16 
14 13 
12 
10 
9 
8 20 
18 
17 16 
14 
12 11 
10 
8 7 
5 20 
18 
17 16 
14 
12 11 
10 
8 7 
5 16 
15 
14 13 
12 
8 7 
6 
6 5 
4 
14 13 
12 11 
9 
6 5 
4 
4 3 
3 14 
13 
12 11 
9 
6 5 
4 
4 3 
3 13 
12 
11 10 
8 
5 4 
3 
3 2 
2 GB××××—×××× 
 11 6.3.5.3  密封钢丝绳中圆钢丝的扭转次数应符合表 14的规定； Z形钢丝的扭转次数应符合
表15的规定。  
表 14 密封钢丝绳中圆钢丝的最小扭转次数 
光面钢丝 镀锌钢丝 
公称抗拉强度/MPa 钢丝公称 
直径 
δ/mm 试验
长度
mm 
1470 1570 1670 1770 1870 1960147
0 1570 1670 1770 `187
0 1960
1.0≤δ＜1.3 
1.3≤δ＜1.8 
1.8≤δ＜2.3 2.3≤δ＜3.0 3.0≤δ＜3.4 3.4≤δ＜3.5 3.5≤δ＜3.7 3.7≤δ＜4.0 4.0≤δ＜4.2 4.2≤δ＜4.4 4.4≤δ≤5.0  
100δ28 
27 
26 
25 24 
22 
21 20 
19 
17 12 27 
26 
25 
24 23 
21 
20 20 
19 
17 12 25 
24 
23 
22 20 
19 
18 16 
15 
14 
9 24 
23 
22 
21 20 
18 
17 16 
15 
14 
9 23 
22 
21 
20 17 
17 
15 12 
12 
9 5 22 
21 
20 
19 17 
17 
15 12 
12 
9 5 17
16
14
1210
13
8 7 
6 
6 6 17 
16 
14 
12 10 
12 
8 7 
6 
6 6 15 
14 
12 
10 
8 
10 
5 5 
5 
4 4 15 
14 
12 
10 
8 
9 
5 5 
5 
4 4 13 
12 
10 
8 6 
8 
4 4 
- 
- - 13 
12 
10 
8 
6 
7 
4 - 
- 
- - 
         表15 密封钢丝绳中Z 形钢丝的最小扭转次数 
光面钢丝 镀锌钢丝 
公称抗拉强度/MPa 钢丝公称
高度 h/mm 试验
长度 
mm 
≤ 1370 1470 1570 1670 1770 ≤ 1370 1470 ≥ 1570
2.0 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 460 
460 310 380 460 540 33 
33 16 16 14 12 31 
29 14 13 12 11 29 
27 12 11 10 
9 29 
27 12 11 10 
7 25 
23 
9 8 7 6 26 
24 13 12 11 10 21 
19 
9 8 7 6 19 
17 
8 7 6 5 
注：表中未列出的钢丝高度，其最小扭转次数应符合相邻较大钢丝高度的规定。                     
6.3.6 镀锌层  
6.3.6.1 级别  
圆股钢丝绳和压实股钢丝绳中钢丝镀锌层级别分为三个级别 : Ｂ级、 AＢ级和 A级；密
封钢丝绳中钢丝镀锌层不分级别。  
6.3.6.2 锌层重量  
镀锌层重量应用单位表面积的镀锌层平均重量表示，单位 g/㎡。圆股钢丝绳中钢丝的镀
锌层重量应符合表 16的规定；压实股钢丝绳中钢丝的镀锌层重量应符合表 17的规定；密封
钢丝绳中圆钢丝的镀锌层重量应符合表 18的规定， Z形钢丝的锌层重量不得小于 100g/m2。
如果锌层重量不符合本标准规定，而其它性能符合光面钢丝绳要求时，则可按光面钢丝绳交货。  
     GB××××—×××× 
 12 
表 16  圆股钢丝绳中钢丝最小锌层重量 
B级 AB级 A级 钢丝公称直径 
δ/mm                                  g/㎡ 
0.6≤δ＜0.7 
0.7≤δ＜0.8 
0.8≤δ＜1.0 1.0≤δ＜1.2 
1.2≤δ＜1.5 
1.5≤δ＜1.9 1.9≤δ＜2.5 
2.5≤δ＜3.2 
3.2≤δ＜3.5 3.5≤δ＜3.7 
3.7≤δ＜4.0 
4.0≤δ≤4.4 50 
60 
70 80 
90 
100 110 
125 
135 135 
135 
150 85 
85 
95 
110 
120 
130 150 
165 
190 190 
190 
200 110 
120 
130 150 
165 
180 205 
230 
250 250 
250 
260 
表 17  压实股钢丝绳中钢丝最小锌层重量 
最小锌层重量  g/m2 捻制前钢丝公称直径 
δ/ mm          B级        AB级 A级 
0.5≤δ＜0.6 
0.6≤δ＜0.7 0.7≤δ＜0.8 0.8≤δ＜1.0 1.0≤δ＜1.2 1.2≤δ＜1.5 1.5≤δ＜1.9 1.9≤δ＜2.5 2.5≤δ＜3.2 3.2≤δ＜4.0 4.0≤δ≤4.4 30 
37 45 52 60 67 75 82 94 
101 112 52 
64 64 71 82 90 97 
112 124 142 150 68 
82 90 97 
112 124 135 154 172 187 195 
 
6.4 需方对以上条款有其它要求时，有关技术要求由供需双方协议  
6.5 数值修约按 GB/T8170 规定。  
7  检查与试验  
7.1 钢丝绳检查与试验  
7.1.1   直径的测量  
7.1.1.1   圆股及压实股钢丝绳直径应用带有宽钳口的游标卡尺测量。其钳口的宽度要足以跨
越两个相邻的股，见图 6；密封钢丝绳直径应用卡尺进行测量，量具精度 0.02mm。 表 18   密封钢丝绳中圆钢丝的最小锌层重量 
镀锌钢丝公称直径 δ/mm 锌层重量  g/m2 
1.0≤δ＜1.2 110 
1.2≤δ＜1.5 120 
1.5≤δ＜1.9 130 
1.9≤δ＜2.5 150 
2.5≤δ＜3.2 165 
3.2≤δ＜4.0 190 
4.0≤δ≤5.0 200 GB××××—×××× 
 13                        
                   
                           
图6  钢丝绳直径测量方法  
测量应在无张力的情况下，于钢丝绳端头 15m外的直线部位上进行，在相距至少 1m的
两截面上，并在同一截面互相垂直的测取两个数值。  
四个测量结果的平均值作为钢丝绳的实测直径，该值应符合 6.2.3.2的有关规定。  
7.1.1.2 不圆度  
 同一截面测量结果的差与公称直径之比，即为不圆度。应符合 6.2.3.3的规定。  
7.1.1.3  在有争议的情况下，直径的测量可在给钢丝绳施加不超过最小破断拉力 5%的张力
情况下进行。  
7.1.2   长度的测量  
测量钢丝绳长度的方法应由供需双方协议。钢丝绳长度的测量以米为单位。  
7.1.3  重量的测量  
    钢丝绳的总重量包括钢丝绳、卷轴和包装材料的重量，应用衡器测量，用㎏表示。  
计算钢丝绳的单位重量时，应用钢丝绳的净重量除以钢丝绳实测长度。钢丝绳的实测单  
位重量用㎏ /100m表示。  
7.1.4 破断拉力测定  
7.1.4.1 钢丝绳破断拉力  
圆股钢丝绳及压实股钢丝绳应逐条进行钢丝绳破断拉力的测定， 密封钢丝绳可根据需要
进行钢丝绳破断拉力的测定，其测定方法按 GB/T8358 的规定。  
7.1.4.2 钢丝绳内钢丝破断拉力总和  
密封钢丝绳内钢丝破断拉力总和的测定，其测定方法按如下规定：  
试验密封钢丝绳部分钢丝，钢丝的破断拉力总和按（ 3）式计算：  
Fe.m＝F1+F2……………………………………………………………………………… （3） 
式中：  
Fe.m—钢丝实测破断拉力总和，单位为千牛（ kN）； 
F1—绳中试验钢丝的实测破断拉力总和，单位为千牛（ kN）； 
F2—绳中填充钢丝和中心钢丝的计算破断拉力总和，该值按制绳前各钢丝的公称
直径和公称强度计算，单位为千牛（ kN）；  
其中：  
F1 = ) (
1in
iiN P•∑
=−
   
式中： 
n—绳中参加试验钢丝的种类数；  
−
Pi—绳中 i种试验钢丝的平均破断拉力值；  GB××××—×××× 
 14Ni—绳中 i种钢丝的总根数。  
7.1.5 伸长的测量  
钢丝绳伸长的测量应由供需双方协议。  
7.1.6 不松散检查  
    圆股钢丝绳、压实股钢丝绳的检查方法是：将钢丝绳一端解开相对称的两个股，约有两
个捻距长，当这两个股重新恢复到原位后，不应自行再散开；密封钢丝绳的检查方法是：在距离切头不小于半个捻距的位置进行，在不影响原始捻制状态的条件下，从夹具中解开， Z
形钢丝不脱出连锁环则满足不松散要求。  
7.1.7 外观检查  
    钢丝绳及其股外观，用手感和目测检查。  
7.2  拆股钢丝试验  
7.2.1   试验范围与试验数量  
7.2.1.1   钢丝绳拆取的股数：圆股及压实股钢丝绳任取一股（焊接点除外） ；用于镀锌层
试验的钢丝数量应为钢丝绳中同一公称直径钢丝总数的 10%（修约成整数） 。密封钢丝绳
的试样应从每一层钢丝获取，每组钢丝应由相同的尺寸构成；拆取钢丝的数量：抗拉强度试验每层任取 50%（修约成整数）的钢丝进行；反复弯曲和扭转试验每层任取 25%（修约成整数）的钢丝（中心钢丝、填充钢丝除外）进行；镀锌层重量试验取全部钢丝的 10%进行（修约成整数） ；每组钢丝试验数量不应少于 3 根。 
7.2.1.2.  试验的钢丝不包括股中填充丝、股的中心钢丝及密封钢丝绳圆股芯的中心钢丝。  
7.2.2  直径的测量  
钢丝实测直径应为钢丝同一截面上相互垂直两次测量数据的算术平均值。  
7.2.3拉伸试验  
    拉伸试验应符合 GB/T228 的规定。  
7.2.4 反复弯曲试验  
    反复弯曲试验应符合 GB/T238 的规定。  
7.2.5 扭转试验  
    扭转试验应符合 GB/T239 的规定。  
7.2.6 镀锌层试验  
   钢丝镀锌层试验应符合 GB/T1839 的规定。  
7.2.7 合格条件   
7.2.7.1 圆股钢丝绳拆股钢丝应符合下述要求：  
   （a）任一种直径的不合格钢丝数不得超过一根，或  
   （b）如果任一种直径的不合格钢丝数为两根或两根以上，则应对该种直径的其它钢丝逐
根进行不合格项目的试验。若不合格的钢丝数不大于同种直径钢丝数的 4%（修约成整数） ，
则该钢丝绳合格。  
7.2.7.2 压实股钢丝绳拆股钢丝允许的低值钢丝根数：  
（a） 钢丝破断拉力低于该直径钢丝实测平均破断拉力的 92%，而不低于实测平均破断
拉力的 75%；反复弯曲次数不低于表 9中规定的 75%(修约成整数 )；扭转次数不低于表 13
中规定的 75% (修约成整数 )；这种低值钢丝的允许数量不应超过表 19的规定。  
 (b) 钢丝镀锌层重量所计算的低值钢丝数 (修约成整数 )，不足一根时，允许有一根。  
7.2.7.3 密封钢丝绳拆股钢丝应符合下述要求：  
(a） 任一组钢丝中任一试验项目的不合格钢丝数不得超过一根，或  
(b)  如果任一组钢丝中任一试验项目的不合格钢丝数为两根或两根以上，则应对该组
中其它钢丝进行不合格项目的试验。若不合格的钢丝数不超过该组钢丝数的 10%，则该钢GB××××—×××× 
 15 丝绳合格（拆股钢丝的公称抗拉强度级由配线强度决定） 。 
表 19  压实股钢丝绳拆股钢丝允许低值钢丝根数 
7.2.7.4 同一根钢丝有多项不合格或低值时，只按一根计算。  
7.3 当一条钢丝绳截成数条交货时，则从其中任选一条取样试验，如果合格，其余各条免于  
试验，否则应逐条进行试验。  
7.4 钢丝绳力学性能的考核  
7.4.1 测定钢丝绳破断拉力  
典型公称直径根据实测钢丝绳破断拉力，查表 20～表 30对钢丝绳公称抗拉强度进行考
核；非典型的公称直径按（ 2）式计算后考核钢丝绳公称抗拉强度。  
7.4.2 测定钢丝绳内钢丝破断拉力总和  
测定密封钢丝绳内钢丝破断拉力总和时， 将典型公称直径的实测钢丝破断拉力总和换算
成钢丝绳最小破断拉力后，查表 26~表30，确定钢丝绳的公称抗拉强度；非典型公称直径需
按（ 2）式计算，该值与实测钢丝破断拉力总和换算成钢丝绳最小破断拉力后的数值比较，
确定钢丝绳的公称抗拉强度。  
7.4.3 钢丝绳内钢丝为同一公称抗拉强度时，钢丝绳的公称抗拉强度与钢丝的公称抗拉强度
相同；当钢丝绳内的钢丝为不同公称抗拉强度时，钢丝绳的公称抗拉强度应符合钢丝的公称抗拉强度之一。  
7.4.4拆股钢丝的抗拉强度、反复弯曲和扭转值，按钢丝的公称抗拉强度考核。  
7.5 仲裁检验  
当供需双方对任一试验结果有争议时，应在双方同意的检验机构进行仲裁检验。  
若这些试验结果符合标准和订货合同要求，认为该钢丝绳合格。  
8  验收  
8.1钢丝绳出厂前的检查，应在供方进行。  
8.2 需方的验收，可委托有钢丝绳检定资格的检测部门进行。验收的依据是本标准和订货合
同，验收期不应超过一年（以出厂日期为准） 。 
8.3 当在制造厂（供方）进行验收试验时，制造厂应提供必要的试样、设备和人力。  
9 包装、标志及质量证明书  
钢丝绳的包装、标志及质量证明书按 GB/T2104 的规定。  
 
 
 
 部分试验 100%试验 
钢 丝 绳 结 构 
抗拉强度 反复弯曲和扭转 抗拉强度 反复弯曲和扭转 
6×K7 1 1 1 2 
6×K19S   2 3 3 6 
6×K25F 2 3 3 7 
6×K26WS 2 5 5 9 
6×K31WS 3 6 6 11 
6×K29F 2 4 4 8 
6×K36WS 3 7 7 13 
6×K41WS 4 7 7 14 
注：处于允许值与最低值之间的钢丝称为低值钢丝。  GB××××—×××× 
 16 
第1组 6×7类  表20图 
 
6×7－FC 
直径 8 mm ~38mm 
表 20  力学性能 
钢丝绳结构 6×7－FC 
注：钢丝绳最小破断拉力 =最小钢丝破断拉力总和× 0.896。 
 
  钢丝绳公称直径 钢丝绳公称抗拉强度/MPa 参考重量 
kg/100m 1570 1670 1770 1870 1960 
d/mm 允许 
偏差 天然 
纤维芯 合成 
纤维芯 钢丝绳最小破断拉力/kN 
8 22.5  22.0  33.7  35.8  37.9  40.1  42.0  
9 28.4  27.9  42.6  45.3  48.0  50.7  53.2  
10 35.1  34.4  52.6  55.9  59.3  62.6  65.7  
11 42.5  41.6  63.6  67.7  71.7  75.8  79.4  
12 50.5  49.5  75.7  80.6  85.4  90.2  94.6  
13 59.3  58.1  88.9  94.5  100  106  111  
14 68.8  67.4  103  110  116  123  129  
16 89.9  88.1  135  143  152  160  168  
18 114 111 170 181 192 203 213 
20 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 +5%
  0 140 
170 202 237 275 316 359 406 455 507 138 
166 198 233 270 310 352 398 446 497 210 
255 303 356 412 473 539 608 682 759 224 
271 322 378 439 504 573 647 725 808 237 
287 342 401 465 534 607 685 768 856 251 
303 361 423 491 564 641 724 812 905 263 
318 378 444 515 591 672 759 851 948 GB××××—×××× 
 17  
第2组 6×19类 表21图 
 
直径 12 mm ~38mm 
表 21 力学性能 
钢丝绳结构  6×19S－FC 
注：钢丝绳最小破断拉力 =最小钢丝破断拉力总和× 0.824。 
  
   
 
 
 
 钢丝绳公称直径 钢丝绳公称抗拉强度/MPa 参考重量 
kg/100m 1570 1670 1770 1870 1960
d/mm 允许 
偏差 天然纤维
芯 合成纤维
芯 钢丝绳最小破断拉力/kN 
12 
13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 
+5%
  0 53.1  
62.3 72.2 94.3 
119 147 178 212 249 289 332 377 426 478 532 51.8 
60.8 70.5 92.1 
117 144 174 207 243 282 324 369 416 466 520 76.4 
89.7 
104  136  172  212  257  306  359  416  478  543  613  688  766  81.3 
95.4 
111 145 183 226 273 325 382 443 508 578 653 732 815 86.1 
101 117 153 194 239 290 345 404 469 538 613 692 775 864 91.0 
107 124 162 205 253 306 364 427 496 569 647 731 819 913 95.4 
112 130 170 215 265 321 382 448 519 596 678 766 859 957 GB××××—×××× 
 18 
第2组 6×19类 表22图 
 
              
                                   
6×25F－F C                            6 ×26WS－F C                    
 
直径 12 mm ~44mm 
表 22  力学性能 
钢丝绳结构 6×25F－FC  6×26WS－FC   
钢丝绳公称直径 钢丝绳公称抗拉强度/MPa 参考重量 
kg/100m 1570 1670 1770 1870 1960 
d/mm 允许 
偏差 天然纤 
维芯 合成纤 
维芯 钢丝绳最小破断拉力/kN 
12 
13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 
+5%
  0 54.7 
64.2 74.5 97.3 
123 152 184 219 257 298 342 389 439 492 549 608 670 736 53.4 
62.7 72.7 95.0 
120 148 180 214 251 291 334 380 429 481 536 594 654 718 76.4 
89.7 
104  136  172  212  257  306  359  416  478  543  613  688  766  849  936  
1030 81.3 
95.4 
111  145  183  226  273  325  382  443  508  578  653  732  815  903  996  
1090 86.1 
101  117  153  194  239  290  345  404  469  538  613  692  775  864  957  
1060 1160 91.0  
107  124  162  205  253  306  364  427  496  569  647  731  819  913  
1010 1110 1220 95.4 
112  130  170  215  265  321  382  448  519  596  678  766  859  957  
1060 1170 1280 
注：钢丝绳最小破断拉力 =最小钢丝破断拉力总和× 0.824。 
 
 GB××××—×××× 
 19  
第3组 6×36类 表23图 
                   
6×29F－F C         6 ×31WS－F C         6 ×36WS－F C         6 ×41WS－FC 
 直径  12 mm ~60mm 
表 23  力学性能 
钢丝绳结构   6×29F－FC  6×31WS－FC   6×36WS－FC  6×41WS－FC 
钢丝绳公称直径 钢丝绳公称抗拉强度/MPa 参考重量 
kg/100m 1570 1670 1770 1870 1960 
d/mm 允许 
偏差 天然纤 
维芯 合成纤 
维芯 钢丝绳最小破断拉力/kN 
12 
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
+5%
  0 54.7 
74.5 97.3 
123 152 184 219 257 298 342 389 439 492 549 608 670 736 804 876 950 
1030 1110 1190 1280 1370 53.4 
72.7 95.0 
120 148 180 214 251 291 334 380 429 481 536 594 654 718 785 855 928 
1000 1080 1160 1250 1340 76.9 
105 137 173 214 258 307 361 418 480 547 617 692 771 854 942 
1030 1130 1230 1330 1440 1560 1670 1800 1920 81.8 
111 145 184 227 275 327 384 445 511 581 656 736 820 908 
1000 1100 1200 1310 1420 1540 1660 1780 1910 2040 86.7 
118 154 195 241 291 347 407 472 542 616 696 780 869 963 
1060 1170 1270 1390 1500 1630 1750 1890 2020 2170 91.6 
125 163 206 254 308 366 429 498 572 651 735 824 918 
1020 1120 1230 1350 1460 1590 1720 1850 1990 2140 2290 96.0 
131 171 216 267 323 384 450 522 600 682 770 864 962 
1070 1180 1290 1410 1540 1670 1800 1940 2090 2240 2400 
注：钢丝绳最小破断拉力 =最小钢丝破断拉力总和× 0.816。 GB××××—×××× 
 20 
第4组 6×K7类 表24图 
    
               直径：10mm～40mm                      
钢丝绳结构：6×K7－FC            表 24  力学性能 
 
第5、6组 6×K19  6×K36类表 25图 
              
6×K19S－F C            6 ×K25F－F C              6 ×K26WS－FC   
  钢丝绳公称直径  钢丝绳级别   MPa 
1570 1670 1770 1870 1960 
d /mm 允许 
偏差 参考质量
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力  kN 
10 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
+7%
  0 
 41．0 
59．0 
80.4 
105 133 164 198 236 277 321 369 420 474 531 592 656 58.9 
84.8 
115 151 191 236 285 339 398 462 530 603 681 763 850 942
 62.6 90.2 
123 160 203 250 303 361 423 491 564 641 724 812 904 
1000
 66.4 95.6 
130 170 215 266 321 382 449 520 597 680 767 860 958 
1060 70.1 
101 137 180 227 280 339 404 474 550 631 718 811 909 
1010 1120 73.5 
106 144 188 238 294 356 423 497 576 662 753 850 953 
1060 1180 
注：钢丝绳最小破断拉力 =最小钢丝破断拉力总和× 0.882 GB××××—×××× 
 21      
6×K29F－F C      6 ×K31WS－F C        6 ×K36WS－F C      6 × K 4 1 W S －FC 
                                直径：12mm～68mm  
表 25  力学性能 
钢丝绳结构  6×K19S－FC  6×K25F－FC  6×K26WS－FC  6×K29F－FC  
 6×K31WS－FC   6×K36WS－FC  6×K41WS －FC 
钢丝绳公称直径 钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1570 1670 1770 1870 1960 
d/mm 允许 
偏差 参考重量 
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN 
12 
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
+7%
  0 61.2 
83.3 
109 138 170 206 245 287 333 382 435 491 551 614 680 750 823 899 979 
1060 1150 1240 1330 1430 1530 1630 1740 1850 1970 84.3 
115 150 190 234 283 337 396 459 527 600 677 759 846 937 
1030 1130 1240 1350 1460 1580 1710 1840 1970 2110 2250 2400 2550 2710 89.7 
122 159 202 249 301 359 421 488 561 638 720 807 899 997 
1100 1210 1320 1440 1560 1680 1820 1950 2100 2240 2390 2550 2710 2880 95.1 
129 169 214 264 320 380 446 518 594 676 763 856 953 
1060 1160 1280 1400 1520 1650 1790 1930 2070 2220 2380 2540 2700 2880 3050 100 
137 179 226 279 338 402 472 547 628 714 806 904 
1010 1120 1230 1350 1480 1610 1740 1890 2030 2190 2350 2510 2680 2860 3040 3030 105 
143 187 237 292 354 421 494 573 658 749 845 947 
1060 1170 1290 1420 1550 1680 1830 1980 2130 2290 2460 2630 2810 2990 3180 3380 
注：钢丝绳最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.824。 GB××××—×××× 
 22 
表 26  单层全密封钢丝绳 
钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1370 1470 1570 1670 1770 钢丝绳 
公称直径
d/mm 参考重量/
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN   
22 278 399 428 457 487  516 
24 331 475 510 544 579  614 
26 389 558 598 639 680  720 
28 451 647 694 741 788  835 
30 518 742 796 851 905  959 
32 589 845 906 968 1030  1090 
34 665 953 1020 1090 1160  1230  
 
  
    
36 745 1070 1150 1220 1300  1380 
注：钢丝绳最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.86 
表 27  双层全密封钢丝绳                                           
钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1370 1470 1570 1670 1770 钢丝绳 
公称直径
d/mm 参考重量/
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN   
28 468  658 706 755 803  851 
30 537  756 811 866 921  977 
32 611  860 923 986 1048  1111 
34 690  971 1040 1110 1180  1250 
36 774  1090 1170 1250 1330  1410 
38 862  1210 1300 1390 1480  1570 
40 955  1340 1440 1540 1640  1740 
42 1050  1480 1590 1700 1810  1910 
44 1160  1630 1740 1860 1980  2100  
       
 
 
46 1260  1780 1910 2040 2170  2300 
注：钢丝绳最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.86 
表 28  三层全密封钢丝绳                                         
钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1370 1470 1570 1670 1770 钢丝绳 
公称直径
d/mm 参考重量/
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN   
46 1260 1790 1920 2050 2180  2310 
48 1370 1950 2090 2240 2380  2520 
50 1480 2120 2270 2430 2580  2730 
52 1610 2290 2460 2620 2790  2960 
54 1730 2470 2650 2830 3010  3190 
56 1860 2660 2850 3040 3240  3430  
 
 
 
58 2000 2850 3060 3260 3470  3680 
注：钢丝绳最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.86  
 
GB××××—×××× 
 23  
表 29 四层全密封钢丝绳                                              
钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1370 1470 1570 1670 1770 钢丝绳 
公称直径
d/mm 参考重量/
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN  
58 1980 2820 3030 3230 3440  3640 
60 2120 3020 3240 3460 3680  3900 
62 2270 3220 3460 3690 3930  4160 
64 2420 3430 3680 3940 4190  4440 
66 2570 3650 3920 4190 4450  4720 
68 2730 3880 4160 4440 4730  5010  
       
 
 
70 2890 4110 4410 4710 5010  5310 
注：钢丝绳的最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.86 
 
表 30   五层全密封钢丝绳                                         
钢丝绳公称抗拉强度/MPa 
1370 1470 1570 1670 1770 钢丝绳 
公称直径
d/mm 参考重量/
kg/100m 
钢丝绳最小破断拉力/kN   
60 2140 3030 3250 3470 3690  3910 
62 2280 3230 3470 3710 3940  4180 
64 2430 3450 3700 3950 4200  4450 
66 2590 3660 3930 4200 4470  4730 
68 2750 3890 4170 4460 4740  5030  
   
    
 
70 2910 4120 4420 4720 5020  5330 
注：钢丝绳的最小破断拉力=最小钢丝破断拉力总和×0.86 
 
 
               
GB××××—×××× 
 24 
附录 A 
（资料性附录）  
钢丝绳股外层钢丝近似直径计算经验公式  
股外层钢丝近似直径按下列公式计算得出：  
δa= a·d 
式中：δ a——股中外层钢丝近似直径     单位为毫米 mm； 
      a  — — 给定钢丝绳结构的股外层钢丝近似直径的经验系数；  
d——钢丝绳公称直径   单位为毫米 mm； 
经验系数 a见A.1表。  
表 A.1   股外层钢丝近似直径经验系数 
钢丝绳类别 钢丝绳结构 股结构 股外层钢丝根数 外层钢丝直径经验系数 
6×7 1—6 6 0.105     
6×19S 1—9—9 9 0.081   
6×25F 1—6—6F—12 12 0.065   
6×26WS 1—5—5+5—10 10 0.075    
6×29F 1—7—7F—14 14 0.057  
6×31WS 1—6—6+6—12 12 0.065  
6×36WS 1—7—7+7—14 14 0.057   圆股钢丝绳 
6×41WS 1—8—8+8—16 16 0.049 
6×Ｋ7 1—6 6 0.113 
6×Ｋ19S 1—9—9 9 0.085 
6×Ｋ25F 1—6—6F—12 12 0.067 
6×Ｋ26WS 1—5—5+5—10 10 0.077 
6×Ｋ31WS 1—6—6+6—12 12 0.067 
6×Ｋ36WS 1—7—7+7—14 14 0.059 压实股 
钢丝绳 
6×Ｋ41WS 1—8—8+8—16 16 0.053 
注：用本经验系数计算得出的股外层钢丝直径仅供参考，不作为判定产品合格与否的依据。 
    压实股钢丝绳外层钢丝直径是股压实前的钢丝直径。 
 
           
 
 
 GB××××—×××× 
 25 附录 B 
（资料性附录）  
钢丝绳填充系数  
钢丝绳填充系数按下列经验公式计算得出：  
kKfπ4= 
式中： 
f——填充系数 K——最小破断拉力系数(表 3 中给出) k——捻制损失系数（品种表下方给出的换算系数） 
 
表 B.1   钢丝绳填充系数 
钢丝绳 
类别 钢丝绳结构 股结构 最小破断拉力系数 捻制损失系数  填充系数
6×7 1—6 0.335 0.896 0.476 
6×19S 1—9—9 
6×25F 1—6—6F—12 
6×26WS 1—5—5+5—100.338 0.824 0.522 
6×29F 1—7—7F—14 
6×31WS 1—6—6+6—12
6×36WS 1—7—7+7—14圆 
股 
钢 
丝 
绳 
6×41WS 1—8—8+8—160.340 0.816 0.531 
6×Ｋ7 1—6 0.375 0.882 0.541 
6×Ｋ19S 1—9—9 
6×Ｋ25F 1—6—6F—12 
6×Ｋ26WS 1—5—5+5—10
6×Ｋ31WS 1—6—6+6—12
6×Ｋ36WS 1—7—7+7—14压 
实 
股 
钢 
丝 
绳 
6×Ｋ41WS 1—8—8+8—160.373 0.824 0.576 
单层全密封钢丝绳   0.602 0.891 
双层全密封钢丝绳   0.613 0.908 
三层全密封钢丝绳   0.618 0.915 
四层全密封钢丝绳   0.612 0.906 密 
封 
钢 
丝 
绳 五层全密封钢丝绳   0.614 0.86 
0.909 
注：用本经验系数计算得出的填充系数仅供参考，不作为产品的考核条件。